% H. STONE 



Ils sont fortement isolés, simples pour la plupart, quelques- 

 uns par paires ; peu nombreux, 20 par mmq. environ. 



Rayons à peine visibles à la loupe, uniformes, fins comme 

 de la soie ; très réguliers, écartés les uns des autres d'une 

 distance égale au diamètre d'un gros vaisseau ; de même cou- 

 leur que le parenchyme. 



Parenchyme a très abondant, entourant les vaisseaux en 

 forme de losange et s'étendant comme des ailes, qui unissent 

 les vaisseaux tangentiellement dans la zone externe de la 

 couche. Couleur presque blanche. 



Section radiale. — Les limites des couches sont difficiles à 

 suivre, car elles sont en très fines lignes, plus foncées que le 

 fond. Vaisseaux visibles et même très apparents à cause de 

 leurs bords blanchâtres, qui les recouvrent pour la plupart ; 

 çà et là se trouvent des perles luisantes. Rayons à peine 

 visibles comme des ombres, par réflexion. 



Section tangentielle. — Comme la radiale, mais les limites 

 des couches se présentent mieux. Les rayons sont à peine 

 visibles à la loupe, en lignes blanches excessivement fines ; 

 leur largeur est de 1 à 2 rangées de cellules. 



Ech. type: Musée Colon, de Marseille, n° 06, Guyane. 



Chêne vert. — N° 1927 C. Ce bois envoyé de Cavenne à 

 l'Exposition de Marseille, en 1906, n'est pas naturellement un 

 Quercus, ni le Chêne français, ainsi qu'on appelle à la 

 Guyane le Terminalia Buceras, 2249 A. Je me demande s'il 

 ne peut être Dicorynia guianensis. 



Caractères généraux. — Bois plutôt dur et lourd, de couleur 

 brune ou d un brun grisâtre uniforme, ou avec des raies plus 

 foncées. Il présente fort bien un eflet moiré sur la coupe tan- 

 gentielle. Surface mate ou légèrement luisante; grain fin et 

 serré. La nuance de la coupe transversale est un peu plus 

 foncée que celle des autres sections. 



Caractères physiques. — Densité, 0,687; dureté, celle de 

 l'Erable. Odeur et saveur légères, même nulles. 



Structure du bois. — Aubier brun ou brun grisâtre; épais 

 de 2 à 2 cm.o. L'effet moiré s'y présente bien mieux que dans 



